COMPOSICION DE UN MINERAL DE HIERRO 
35 
de pensarlo, fué humedecido con una solución de carbonato de amoniaco, 
y recalcinado. El filtrado fué concentrado y empleado en el dosaje del 
fierro, alúmina y magnesia. Se comprobó la no existencia de fósforo, 
arsénico, manganeso, cálcio y otros metales, empleando al efecto los 
métodos de análisis cualitativo mas sensibles. Se determinó el azufre, 
tratando el mineral con agua régia, evaporando la solución para expeler 
el exceso de ácido, disolviendo el residuo en ácido clorhídrico y preci- 
pitando la solución ácida después de filtrada por el cloruro de bario. 
El mineral es difícilmente soluble en los ácidos minerales, por cuya razón 
es preferible su descomposición por via seca con el bisulfato de potasio 
en la manera descrita. Su análisis ha dado los resultados siguientes : 
Fierro 57.12 
Protóxito de fierro 
65.70 
Peróxido de fierro 
8-60 
Alúmina 
Magnesia 
2.46 
Azufre 
04 
Oxido titánico 
17.00 
Sílice 
10.000 
Este análisis es muy interesante, porque demuestra la existencia en el 
país de un mineral titanífero, muy semejante á las magnetitas titaníferas 
tan comunes en la Noruega. Llama la atención, la proporción relativa- 
mente pequeña del peróxido férrico, hallándose casi todo el metal bajo 
la forma de protóxido. La esperiencia de los fundidores de fierro en la 
Noruega, que suelen beneficiar minerales de esta misma clase, prueba 
que la presencia del óxido titánico no tiene otra desventaja que la de 
hacerlos muy refractarios, siendo necesario emplear una cantidad de 
combustible relativamente grande en su reducción. Por esta razón no 
hace cuenta beneficiar un mineral titanífero cuando la proporción del óxido 
titánico excede 8 %. Pero si se mezcla suficiente mineral no conteniendo 
titano para reducir la proporción á 8 % y si se emplea una mezcla de 
cal y cuarzo como fundente, no hay dificultad en obtener metal de muy 
buena calidad, sin fósforo, con apenas vestigios de azufre y 0.05 % de 
óxido titánico, que según la opinión de muchos, confiere buenas pro- 
piedades al producto. El resto de titano se halla en la escoria en la forma 
de titanato de cálcio. Según el Sr. Forbes, se necesita 3,744* libras de 
carbón de pino para producir una tonelada de fierro, de la mezcla ante- 
dicha del mineral titanífero y de los óxidos ordinarios. 
Queda demostrada, pues, la existencia en la República de un nuevo 
mineral de fierro de buena calidad, pero que tendrá poca importancia 
si no se encuentra en sus inmediacioues otro que contenga ningún ó 
menos óxido titánico. 
Juan J. J. Kyle. 
